## PERBANDINGAN ZAT ADDITIVE POLYCARBOXYLATE DENGAN SUPERPLASTICIZER TERHADAP CAMPURAN BETON MUTU K-400 28 HARI
Anggi Desmala Pratiwi HA*, Ahmad Hidayat*
* Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Univ. Taman Siswa Palembang ** Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Taman Siswa Palembang email : anggidesmalap@gmail.com

## ABSTRAK
Bahan tambah beton adalah bahan selain unsur pokok beton (air, semen, dan agregat) yang ditambahkan pada  adukan  beton.  Tujuannya  adalah  untuk  mengubah  satu  atau  lebih  sifat-sifat  beton  sewaktu  masih dalam keadaan segar atau setelah mengeras. Dengan adanya perkembangan kemajuan bahan tambah beton dapat mendukung peningkatan dan kwalitas mutu beton yang diinginkan sehingga dapat mengurangi air pada beton juga dapat menambah mutu beton menjadi beton High Strenght Concrete. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara Superplasticizer dan polycarboxylate terhadap kuat tekan beton dan untuk mengetahui kadar optimum Superplasticizer dan polycarboxylate yang ditambahkan guna mencapai kuat tekan rencana. Pengujian dilakukan pada beton umur 3, 7, dan 28 hari sebanyak 63 (kubus) benda uji yang  terdiri  dari  7  variasi,  1  Beton  Normal,  3  campuran Polycarboxylate 1%,2%,3%,  3  campuran Superplasticizer 1%,2%,3% yang mana 1 variasi itu terdiri dari 9 kubus dengan rencana karakteristik beton K-400.  Dari  hasil  pengujian  di  Laboratorium  dari  berbagai  sample  beton  normal  dan  beton  dengan tambahan campuran Polycarboxylate dan Superplasticizer , diketahui bahwa mutu kuat tekan beton sangat meningkat  pada  tambahan  3%,  untuk  tertinggi  terjadi  pada Polycarboxylate 3%  umur  28  hari.  Pada penelitian ini, persentase penambahan Polycarboxylate dan Superplasticizer hanya dapat memenuhi mutu kuat tekan beton pada penambahan Polycarboxylate 3% dan Superplasticizer 3% yang bisa direncanakan pada usia 28 hari dengan mutu beton K-400.
Kata Kunci: Polycarboxylate, Superplasticizer, High Strenght Concert

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pada saat ini teknologi beton pracetak ( pre-cast ) di Indonesia sudah sangat berkembang. Teknologi  beton  pracetak  diketahui  dapat  menggantikan  operasi  pembetonan  tradisional  yang dilakukan di lokasi proyek pada beberapa jenis komponen struktur seperti tiang pancang, tiang listrik, girder jembatan, bantalan rel kereta, turap dan lain-lain. Beberapa manfaat dari teknologi beton pracetak adalah terkait dengan waktu, biaya, kualitas dan produktivitas produksi yang lebih efisien jika dibandingkan dengan pembetonan tradisonal. Untuk menunjang manfaat di atas maka perlu adanya varian beton dengan karakteristik kekuatan awal yang besar sehingga tercapainya optimalisasi waktu dan kapasitas produksi.
Berbagai  penelitian  dan  percobaan  bahan  kimia  pembantu  ( admixture )  pada  beton dilakukan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  karakteristik  kekuatan  awal  beton  tanpa mengurangi  Terminologi  Kelecakan  ( Workability ).  Teknologi  bahan  dan  teknik-teknik pelaksanaan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  percobaan  tersebut  dimaksudkan  untuk menjawab tuntutan  yang  semakin tinggi  terhadap  pemakaian  beton  pracetak.  Hasilnya muncul rekayasa mengenai penambahan admixture concrete dengan dosis tertentu yang dapat menambah kekuatan tekan awal pada beton. Penelitian itulah yang menjadi titik balik perkembangan beton dengan kekuatan awal tinggi ( high early strength concrete ).

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:
1. Berapa kadar optimum polycarboxylate dan Superplasticizer yang ditambahkan untuk mecapai kuat tekan rencana?
2. Bagaimanakah pengaruh perbandingan polycarboxylate dan Superplasticizer terhadap kuat  tekan  beton  normal  yang  telah  ditambahkan polycarboxylate dan Superplasticizer ?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu:
1. Untuk  mengetahui  kadar  optimum polycarboxylate dan Superplasticizer yang ditambahkan guna mencapai kuat tekan rencana.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  perbandingan polycarboxylate dan Superplasticizer terhadap  kuat  tekan  beton  normal  yang  telah  ditambahkan polycarboxylate dan Superplasticizer .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Umum
Beton merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari beberapa material, yang bahan utamanya  terdiri  dari  campuran  antara  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan  atau  tanpa bahan  tambah  lain  dengan  perbandingan  tertentu.  Karena  beton  merupakan  komposit,  maka kualitas beton sangat tergantung dari kualitas masing-masing material pembentuk. (Kardiyono Tjokrodimulyo,2007).

## 2.2. Pengaruh Bahan Tambah
Bahan  tambah  adalah  bahan  selain  unsur  pokok  beton  (air,  semen,  dan  agregat)  yang ditambahkan  pada  adukan beton.  Tujuannya  adalah  untuk mengubah  satu  atau lebih  sifat-sifat beton  sewaktu  masih  dalam  keadaan  segar  atau  setelah  mengeras.  Bahan  tambah  seharusnya hanya berguna kalau sudah ada evaluasi yang teliti tentang pengaruhnya pada beton, khususnya dalam kondisi dimana beton diharapkan akan digunakan. Bahan tambah ini biasanya diberikan dalam  jumlah  yang  relatif  sedikit,  dan  pengawasan  yang  ketat  harus  diberikan  agar  tidak berlebihan yang justru akan dapat memperburuk sifat beton. Sifat-sifat beton yang diperbaiki itu antara  lain  kecepatan  hidrasi  (waktu  pengikatan),  kemudahan  pengerjaan,  dan  kekedapan terhadap air.

## 2.3. Beton
Beton dibentuk dari pencampuran bahan batuan yang diikat dengan bahan perekat semen. Bahan batuan yang digunakan untuk menyusun beton umumnya dibedakan menjadi agregat kasar (krikil/batu pecah) dan agregat halus (pasir). Aregat halus dan agregat kasar disebut sebagai bahan susun  kasar  campuran  dan  merupakan  komponen  utama  beton.  Umumnya  penggunaan  bahan agregat dalam adukan beton mencapai jumlah ± 70%-75% dari seluruh beton.
Nilai  kekuatan  dan  daya  tahan  ( durability )  beton  merupakan  fungsi  dari  banyak  faktor, antaranya adalah nilai banding campuran dan mutu bahan susun, metode pelaksanaan pembuatan adukan beton, temperatur dan kondisi perawatan pengerasannya.
Nilai kuat tekan beton relatif tinggi dibanding kuat tariknya, dan merupakan bahan getas. Nilai  kuat  tariknya  berkisar  antara  9%-15%  dari  kuat  tekannya,  pada  penggunaan  sebagai komponen  struktural  bangunan,  umumnya  batang  tulangan  baja  sebagai  bahan  yang  dapat bekerjasama dan mampu membantu kelemahannya, terutama pada bagian yang bekerja menahan tarik (Dipohusodo, 1994).

## 2.4. Semen Portland
Semen portland merupakan bubuk halus yang diperoleh dengan menggiling klinker (yang didapat  dari  pembakaran suatu  campuran  yang  baik dan merata antara  kapur  dan  bahan-bahan yang mengandung silika, aluminia, dan oxid besi), dengan batu gips sebagai bahan tambah dalam jumlah  yang  cukup.  Bubuk  halus  ini  bila  dicampur  dengan  air,  selang  beberapa  waktu  dapat menjadi keras dan digunakan sebagai bahan ikat hidrolis.

## 2.5. Air
Dalam pembuatan beton, air merupakan salah satu faktor penting, karenaair dapat bereaksi dengan semen, yang akan menjadi pasta pengikat agregat. Air juga berpengaruh terhadap kuat desak beton, karena kelebihan air akan menyebabkan penurunan pada kekuatan beton itu sendiri. Selain  itu  kelebihan  air  akan  mengakibatkan  beton  menjadi bleeding ,  yaitu  air  bersama-sama semen akan bergerak ke atas permukaan adukan beton segar yang baru saja dituang. Hal ini akan menyebabkan kurangnya lekatan antara lapis-lapis beton.

## 2.6. Agregat
Agregat adalah butiran mineral yang merupakan hasil disintegrasi alami batu-batuan atau juga berupa hasil mesin pemecah batu dengan memecah batu alami. Agregat merupakan salah satu bahan pengisi pada beton, namun demikian peranan agregat pada beton sangatlah penting. Kandungan agregat dalam beton kira-kira mencapai 70%-75% dari volume beton. Agregat sangat berpengaruh  terhadap  sifat-sifat  beton,  sehingga  pemilihan  agregat  merupakan  suatu  bagian penting dalam pembuatan beton. Agregat dibedakan menjadi dua macam yaitu agregat halus dan agregat  kasar  yang  didapat  secara  alami  atau  buatan.  Untuk  menghasilkan  beton  dengan kekompakan yang baik, diperlukan gradasi agregat yang baik. Gradasi agregat adalah distribusi ukuran kekasaran butiran agregat. Gradasi diambil dari hasil pengayakan dengan lubang ayakan 10 mm, 20 mm, 30 mm dan 40 mm untuk kerikil.
Untuk  pasir  lubang  ayakan  4,8  mm,  2,4  mm,  1,2  mm,  0,6  mm,  0,3  mm  dan  0,15  mm. Penggunaan bahan batuan dalam adukan beton berfungsi Penggunaan bahan batuan dalam adukan beton berfungsi:
1. Menghemat Penggunaan semen portland.
2. Menghasilkan kekuatan yang besar pada betonnya.
3. Mengurangi susut pengerasan.
4. Mencapai susunan pampat beton dengan gradasi beton yang baik.
5. Mengontrol workability adukan  beton  dengan  gradasi  bahan  batuan  baik  (A.  Antono, 1982).

## 2.7. Superplasticizer
Superplasticizier yang berfungsi untuk mengurangi air dan meningkatkan workability . Zat additive jenis  ini  dapat  diaplikasikan  pada  pekerjaan  beton  secara  umum,  beton  yang  rentan terhadap  korosi, maupun  beton mutu  tinggi.  Cocok  untuk  industri  beton precast dan prestress serta  dapat  diaplikasikan  pada  pekerjaan  struktur  tinggi.  Keuntungan  dari Superplasticizier adalah:
1. Meningkatkan workability .
2. Kuat tekan awal beton lebih tinggi dari beton normal.
3. Menjaga kinerja dasar beton.
4. Dapat diaplikasikan pada kondisi slump standar, slump tinggi, maupun slump flow .
5. Setting time beton lebih cepat dari beton normal.
6. Penggunaan air lebih sedikit dari beton normal.
7. Mengurangi korositas dan segregasi pada beton.
8. Meningkatkan durabilitas beton.
9. Penggunaan lebih praktis, pekerjaan bisa lebih cepat.

## 2.8. Kuat Tekan Beton
Sifat yang paling penting dari beton adalah kuat tekan beton. Kuat tekan beton biasanya berhubungan dengan sifat-sifat lain, maksudnya apabila kuat tekan beton tinggi, sifat-sifat lainnya juga baik. (Kardiyono Tjokrodimulyo,2007). Kekuatan tekan beton dapat dicapai sampai 1000 kg/cm2 atau lebih, tergantung pada jenis campuran, sifat-sifat agregat, serta kualitas perawatan.
Kekuatan tekan beton yang paling umum digunakan adalah sekitar 200 kg/cm2 sampai 500 kg/cm.  Nilai  kuat  tekan  beton  didapatkan  melalui  tata  cara  pengujian  standar,  menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban tekan bertingkat dengan kecepatan peningkatan beban tertentu dengan benda uji berupa silinder dengan ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Selanjutnya benda uji ditekan dengan mesin tekan sampai pecah. Beban tekan maksimum pada saat benda uji pecah dibagi luas penampang benda uji merupakan nilai kuat  desak beton yang dinyatakan dalam satuan MPa atau kg/cm2.
Tata  cara  pengujian  yang  umum  dipakai  adalah  standar  ASTM  C  39.  Rumus  yang digunakan untuk perhitungan kuat tekan beton adalah:
𝑓 𝑐 ′ = 𝑃 𝐴 (pers. 1)
dimana:
f’c
= kuat desak beton (MPa)
P = beban maksimum (N)
A
= luas penampang benda uji (mm2)

## 2.9. Faktor Air Semen
Faktor  air  semen  (fas)  adalah  perbandingan  berat  air  dan  berat  semen  yang  digunakan dalam  adukan  beton.  Faktor  air  semen  yang  tinggi  dapat  menyebabkan  beton  yang  dihasilkan mempunyai  kuat  tekan  yang  rendah  dan  semakin  rendah  faktor  air  semen  kuat  tekan  beton semakin tinggi. Namun demikian, nilai faktor air semen yang semakin rendah tidak selalu berarti bahwa kekuatan beton semakin tinggi.
Nilai faktor air semen yang rendah akan menyebabkan kesulitan dalam pengerjaan, yaitu kesulitan  dalam  pelaksanaan  pemadatan  yang  yang  akhirnya  akan  menyebabkan  mutu  beton menurun. Oleh sebab itu ada suatu nilai faktor air semen optimum yang menghasilkan kuat desak maksimum.  Umumnya  nilai  faktor  air  semen  minimum  untuk  beton  normal  sekitar  0,4  dan maksimum 0,65 (Tri Mulyono, 2003).
2.10. Workability
Workability sulit untuk didefinisikan dengan tepat, namun sering diartikan sebagai tingkat kemudahan pengerjaan campuran beton untuk diaduk, dituang, diangkut dan dipadatkan.

## 2.11. Polycarboxylate
Polycarboxylate adalah  bahan  admixture superplasticizer yang  umum  nya  mempunyai pengaruh  besar  dalam meningkatkan  workabilitas  yang  artinya  mampu mempercepat  dan  juga menambah kuat tekan beton.
Polycarboxylate ini  adalah superplasticizer yang  paling  efektif.  Karena  mampu  untuk mengurangi  kadar  air  sampai  40%  dan  bisa  digunakan  untuk  beton  dengan  mutu  tinggi, perbandingand air dan semen yang didapat adalah 0,2 dan memiliki nilai slump yang baik tidak menyebabkan keterlambatan untuk mendapatkan kekuatan yang ingin dicapai, untuk persentase polycarboxylate yang dipakai pada penelitian kali ini 1%,2%,3%.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Diagram Alir Penelitian
Gambar 3.1. Gambar Bagan Alir Penelitian

## 3.2. Lokasi Penelitian
Gambar 3.2. Gambar Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium beton PT. Graha Tekindo Utama Jl. Soekarna Hatta. No.10 Â Karya Baru, KM Palembang.
Lokasi Penelitian

## 4. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan studi eksperimen yang dilaksanakan di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama Palembang, Seluruh tahap pekerjaan yang direncanakan pada penelitian ini telah selesai  dilaksanakan.  Selanjutnya  dianalisis  untuk  mengetahui  pengaruh  penggunaan  bahan tambah Superplasticizer dan Polycarboxylate terhadap kuat tekan beton.

## 4.1. Hasil Pengujian Slump
Sebelum memasukkan adukan kedalam cetakan kubus, maka kita lakukan pengujian slump terlebih dahulu dengan menggunakan alat uji slump (Kerucut Abrams). Pengujian ini dilakukan untuk  mengetahui  tingkat  kelecakan  adukan  dan  juga  mengetahui  nilai  slump  karena  sangat mempengaruhi  pada  proses  pengerjaan  ( workability ),  dan  mempengaruhi  kuat  tekan  beton. Adapun tabel hasil slump:
Tabel 4.1 Hasil Uji Slump Normal
NO Variasi Campuran Nilai Slump (cm) 1 Beton Normal 8 Tabel 4.2 Hasil Uji Slump Flow NO Variasi Campuran Nilai Slump (cm) 1 Beton Normal + Superplasticizer 1% 10,0 2 Beton Normal + Superplasticizer 2% 37,0 3 Beton Normal + Superplasticizer 3% 50,0 4 Beton Normal + Polycarboxylate 1% 10,0 5 Beton Normal + Polycarboxylate 2% 40,0 6 Beton Normal + Polycarboxylate 3% 55,0
Sumber: Hasil Penelitian di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama

## 4.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Setelah dilakukan  pembuatan  dan  perawatan  benda  uji,  selanjutnya  dilakukan pengujian kuat tekan benda uji tersebut. Pengujian dilakukan pada beton umur 3, 7, dan 28 hari sebanyak 63 (kubus) benda uji yang terdiri dari 7 variasi, 1 Beton Normal, 3 campuran Polycarboxylate , 3 campuran Superplasticizer yang  mana  1  variasi  itu  terdiri  dari  9  kubus  dengan  rencana karakteristik beton K-400.
Setelah dilakukan pengujian kuat tekan beton dalam hasil KN, dikonfersikan kedalam Kg maka harus dikalikan 102 Kg karena 1 Kn = 102 Kg, dan dibagi dengan 225 untuk mendapatkan nilai kuat tekan beton (Kg/Cm2).
Tabel 4.3 Hasil Uji Kuat Tekan Rata- rata (Kg/Cm 2 )
No Varian Campuran Kuat Tekan Beton Rata- rata (Kg/Cm) Umur 3 7 28 1 Beton Normal 184,3 262,1 414 2 Beton Normal + Polycarboxylate 1% 213,8 289,3 435,1 3 Beton Normal + Polycarboxylate 2% 233,4 305,9 456,3 4 Beton Normal + Polycarboxylate 3% 263,6 354,3 480,5 5 Beton Normal + Superplasticizer 1% 200,1 278,7 423,1 6 Beton Normal + Superplasticizer 2% 219,1 293,1 435,9 7 Beton Normal + Superplasticizer 3% 257,6 321,1 449,5
Sumber: Hasil Penelitian di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama

## 4.3. Analisa Kuat Tekan Beton Karakterristik K-400
Setelah pengujian kuat tekan beton, selanjutnya pada penelitian ini, akan ditentukan nilai kekuatan  tekan  beton  karakteristik  berdasarkan  variasi campuran.  Untuk menghitung  kekuatan tekan beton karakteristik dihitung dari benda uji kubus 15 x 15 x 15 cm pada umur 3 hari, 7 hari, dan 28 hari dengan satuan Kg/Cm 2 .
Data  yang  diperoleh  pada  saat  pengujian  diolah  dengan  menggunakan  rumus  untuk mendapatkan nilai deviasi dengan kuat tekan beton karakteristik yang sebenarnya. Nilai deviasi menentukan  tingkat  keberhasilan  pengerjaan  (workability)  di  lapangan.  Semakin  kecil  nilai deviasi yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan penelitian.
Tabel 4.4 Hasil Kuat Tekan Beton Karakteristik (Kg/cm 2 )
Sumber: Hasil Penelitian di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama
4.4. Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan Polycarboxylate  1%, Polycarboxylate  2%,  Polycarboxylate  3% dan Superplasticizer  1%,  Superplasticizer  2%, Superplasticizer  3%, maka  dapat  diketahui  persentase  kekuatan  beton  normal  terhadap peningkatan  kekuatan awal  mutu  tinggi.  Peningkatan kuat tekan  beton pada umur  3 hari.  Dari pengolahan data kuat tekan didapat persentase perbandingan kuat tekan pada umur 3, 7, dan 28 hari pada tabel 4.4.
Tabel 4.5 Hasil Persentase Kekuatan Beton Pada Umur 3 Hari, 7 Hari, dan 28 Hari
No Variasi Campuran 3 Hari, 7 Hari dan 28 Hari Kuat Tekan Beton Peningkatan Kekuatan (%) Umur 3 Hari Umur 7 Hari Umur 28 Hari Umur 3 Hari Umur 7 Hari Umur 28 Hari 1 Beton Normal 186,22  264,67 408,89 0 0 0 2 Beton Normal + Polycarboxylate 1 % 211,92  291,87 435,53 13,80 10,27 6,51 3 Beton Normal + Polycarboxylate 2 % 229,35  301,82 459,32 23,16 14,03 12,33 4 Beton Normal + Polycarboxylate 3 % 261,72  352,42 484,66 40,54 33,15 18,53 5 Beton Normal + Superplasticizer 1 % 195,95  289,62 425,55 5,22 9,42 4,07 6 Beton Normal + Superplasticizer 2 % 206,81  267,78 425,51 11,05 1,17 4,06 7 Beton Normal + Superplasticizer 3 % 247,91  310,06 446,51 33,12 17,14 9,20

## Sumber: Hasil Penelitian di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama
Dari hasil pengujian di Laboratorium dari berbagai sample beton normal dan beton dengan tambahan  campuran Polycarboxylate dan Superplasticizer ,  diketahui  bahwa  mutu  kuat  tekan
No Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Karakteristik (Kg/Cm 2 ) 3 Hari 7 Hari 28 Hari 1 Beton Normal 186,22 264,67 408,89 2 Beton Normal + Polycarboxylate 1 % 211,92 291,87 435,53 3 Beton Normal + Polycarboxylate 2 % 229,35 301,82 459,32 4 Beton Normal + Polycarboxylate 3 % 261,72 352,42 484,66 5 Beton Normal + Superplasticizer 1 % 195,95 289,62 425,55 6 Beton Normal + Superplasticizer 2 % 206,81 267,78 425,51 7 Beton Normal + Superplasticizer 3 % 247,91 310,06 446,51
beton  sangat  meningkat  pada  tambahan  3%,  untuk  tertinggi  terjadi  pada Polycarboxylate 3% umur 28 hari.
Pada  penelitian  ini,  persentase  penambahan Polycarboxylate dan Superplasticizer hanya dapat memenuhi mutu kuat tekan beton pada penambahan Polycarboxylate 3% dan Superplasticizer 3% yang bisa direncanakan pada usia 28 hari dengan mutu beton K-400.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang di lakukan maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kadar yang paling Optimum mencapai nilai kuat tekan beton tertinggi yaitu beton normal + Polycarboxylate 3% dengan nilai karakteristik 484,66 Kg/Cm2 pada umur 28 hari.
2. Penggunaan Polycarboxylate dan Superplasticizer sangat  baik  digunakan  untuk  mutu beton  tinggi,  karena  Polycarboxylate  dapat  mempercepat  pengerasan  beton, meningkatkan  kuat  tekan  beton,  dan  dapat  mengurangi  kadar  air  sedangkan Superplasticizer dapat  mempercepat  proses  pengikatan  beton  dan  dapat  mengurangi kadar  air.  Untuk  kesimpulan  bahan  tambah  mana  yang  terbaik  antara  zat addiktif Polycarboxylate dan Superplasticizer adalah Polycarboxylate Berdasarkan  penelitian saya didapatkan hasil yaitu beton normal + Polycarboxylate mencapai nilai kuat tekan beton tertinggi dengan nilai karakteristik 484,66 Kg/Cm2 pada umur 28 hari sedangkan beton  normal  + Superplasticizer mencapai  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  nilai karakteristik 446,51 Kg/Cm2 pada umur 28 hari.

## 5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan Polycarboxylate dan Superplasticizer dapat diajukan saran sebagai berikut:
1. Pemakaian Polycarboxylate dan Superplasticizer sebaiknya  tidak  boleh  berlebihan, karena berpengaruh terhadap sifat beton.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  selanjutnya  pada  beton  dengan  bahan  tambah Polycarboxylate dan Superplasticizer atau  dengan  jenis  lainnya  untuk  komposisi persentase yang berbeda.
3. Saat pengujian sampel, benda uji harus dalam keadaan kering baik bagian luar maupun dalam,  karena  benda  uji  yang  masih  basah  mempunyai  kekuatan  lebih  rendah  jika dibandingkan dengan benda uji yang sudah kering.

## DAFTAR PUSTAKA
Antono, A., 1982. Teknologi Beton , Diktat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Anonim (1989), Standar Nasional Indonesia SK SNI S-04-1989-F “ Spesifikasi Bahan Bangunan Bagia A (Bahan Bangunan Bukan Logam) ” Badan Standarisasi Nasional. Bandung.
Anonim (1990), Standar Nasional Indonesia T-15-1990-03 “ Spesifikasi Bahan Bangunan Bagia A (Bahan Bangunan Bukan Logam)” Badan Standarisasi Nasional. Bandung.
Anonim (1990), Standar Nasional Indonesia S-18-1990-03 “ Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton ”. Yayasan Penyelidik Masalah Bangunan, Bandung.
Anonim (2000), Standar Nasional Indonesia 03-6468-2000 “ Tata Cara Perhitungan Campuran Beton Berkekuatan Tinggi ”. Yayasan Penyelidik Masalah Bangunan, Bandung.
Armeyn, (2006), Hubungan Faktor Air Semen dan Lama Waktu Pengadukan dengan Kuat Tekan Beton  Mutu  Tinggi ,  Jurnal  Ilmiah  Poli  Rekayasa.  Institut  Teknologi  Padang.  Sumatera Barat.
Dipohusodo, I. (1994), Struktur Beton Bertulang . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Hernando,  F.  (2009), Perencanaan  Campuran  Beton  Mutu  Tinggi  Dengan  Penambahan Superplasticizer  Dan  Pengaruh  Penggantian  Sebagian  Semen  Dengan  Fly  Ash ,  Tugas Akhir Jenjang S-1 FTSP UII. Yogyakarta.
Mulyono, T. (2003), Teknologi Beton . Andi Yogyakarta.
Richard,  G.,  dkk.  (1996), Effect  Of  Superplasticizer  Dosage  On  Mechanical  Properties, Permeability And Freeze Thaw Durability Of High Strengh Concrete With And Without Silica Fume , ACI Material Jurnal, Marc-April.
Tjokrodimulyo.,  K.,  (2007), Teknologi  Beton .  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  UGM, Yogyakarta.
Wisnumurti, dkk. (2007), Pengaruh Penggunaan Akselerator Megaset Merah Di Bawah Dosis Optimal  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Berbagai  Variasi  Umur  Beton ,  Jurnal Rekayasa Sipil. Universitas Brawijaya. Malang.